保温层具有一定的透气性、相变性和蓄热性,人居其中,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感,房屋通过保温隔热达到"冬暖夏凉、绿色健康、舒适宜人"“英特”A级不燃绿色节能系统是以"高舒适度,低能耗,低成本、适用技术"为核心的建筑节能技术体系,体现了国际先进的科技开发理念。与传统有机保温系统及无机保温砂浆相比,创新和发展了墙体保温材料的替代性,同时,综合成本可节约10-30%,体现出优越性价比。1、基层处理 (1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质,墙体表面凸起物大于或等于10时应剔除。 (2)各种材料的墙层墙体均应满涂基层界面砂浆。 2、吊垂直线、套方、弹控制线: 根据建筑要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰线等。 3、粘贴聚苯板 (1)用不锈钢抹子,沿聚苯板的周边涂抹配制好的粘结胶浆,其宽度为50㎜,厚10㎜,采用标准尺寸(600㎜×1200㎜)聚苯板,应在板的中间部分均匀布置8个点,每个点直径为100㎜,厚10㎜,中心距100㎜,当采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得小于1/3。聚苯板抹完粘结胶浆后,应立即将板平贴在基层墙体上滑动就位。粘贴时应轻柔、均匀挤压。为了保证板面的平整度,应随时用一根长度不小于2米的靠尺进行压平操作。 (2)聚苯板施工应自下而上,沿水平方向横向铺贴,每排板错缝1/2板长。 (3)在墙角处,聚苯板应垂直交错连接,保证拐角处板材安装的垂直。为保证交错连接,并保持阳角垂直,建议在一面贴每层板时,就把阳角处与之搭接的另一面的一块板给贴上。注意:保持交错连接。 4、铺设网格布 (1)涂抹面层胶浆前,应先检查聚苯颗粒是否干燥。表面是否平整,并去除表面的有害物质、杂质或表面变质部分。 (2)标准网格布的铺设:在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面胶浆,厚度为2㎜,在胶浆未结皮前立即将网格布置于其上,网格布的弯曲面朝里,从中央向四周用抹刀抹平,可先使用“T”笔画,将网格布埋入粘结胶浆中。然后将网格布全部埋入胶浆,不得有网线外露。 (3)网格布应自上而下沿外墙一圈一圈铺设。 (4)当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200㎜×300㎜的标准网格布,以防止开裂。 (5)铺设网格布应注意以下事项: ①不得在雨中铺设网格布; ②标准网格布应相互搭接至少65㎜; ③在拐角部位,标准网布就是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200㎜。 ④施工时,应避免阳光直射,否则应在脚手架上搭上防晒布来遮挡墙面;并应避免在风、雨气候条件下施工; ⑤涂层干燥前,墙面不得沾水以免导致颜色变化。 5、铺设翻包网 (1)在门窗洞口、管道或其它设备需穿墙的洞口处;勒脚、阳台、雨蓬、空调板等系统的尽端部位;变形缝等需要终止系统的部位;女儿墙顶部的装饰构件需进行网格布翻包。 (2)先在基层墙体上所有门、窗、洞周边及系统终端处,涂抹上粘结胶浆,宽度为10㎜,厚度为2㎜。 (3)然后将窄幅标准网格布的一端100㎜压入粘结胶浆内,余下的部分甩出备用,并立即保持清洁。 (4)压入粘结胶浆的100㎜标准网格布必须完全嵌入胶浆中,不允许有网眼外露。 注意事项: 外墙涂刷乳胶漆前,外窗沿粘贴的聚苯板与窗框缝隙应用密封胶密实 6、成品保护措施及修补 (1)成品保护 ①施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 ②对抹完保温砂浆的保温墙体不得随意开凿孔洞,如确实需要应在保温砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后应恢复原状。 ③各构造导在凝结硬化之前应防止水冲、撞击、振动。 (2)修补 ①应用同类聚苯板按照损坏部位的大小、形状和厚度切割成形,覆盖在损坏处划出修补范围。 ②割除损坏范围内的保温层,使其露出与割口表面相同大小的洁净的墙体基层面,并在割口周边外50㎜宽范围内磨去面层,直至露出原有的玻纤网格布。 ③应在修补范围外侧盖防污胶带后,再粘结修补聚苯板和玻纤网。 ④修补面整平后,应经24小时养护才可刷新的面层涂料。英特YT无机外墙外保温材料,适应于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程,对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。　饰面为涂料或面砖的外保温层;大模内置舒乐板体系的外抺灰;　楼梯间、分户隔墙、厨厕内保温;封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层;　地下车库顶板的保温防火层;钢结构建筑的保温层;　建筑异形结构保温层;干挂石材内层的保温填充;　地面保温、地采暖保温;上人字屋面、种植屋面、木结构屋面保温等。